Namangan muhandislik-texnologiya instituti

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
NAMANGAN MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI
«KIMYO-TEXNOLOGIYA» fakulteti
«Kimyoviy texnologiya» kafedrasi
«Yuqori molekulyar birikmalar ishlab
chiqarish texnologiyasi » fanidan
Bajardi : Jamoliddinov O
Qabul qildi: Zokirov S
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
NAMANGAN MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA INSTITUTI
«KIMYO-TEXNOLOGIYA» fakulteti
«Kimyoviy texnologiya» kafedrasi
«Yuqori molekulyar birikmalar ishlab
chiqarish tehnologiyasi » fanidan
Mavzusi: PE ishlab chiqarishda SKLEARTECH texnologiyasi ( yiliga 125000 tonna ).
Bajardi : Jamoliddinov O
Qabul qildi: Zokirov S
M U N D A R I J A.
Kirish -------------------------------------------------------------------------------------
Xomashyo va materiallar tavsifi------------------------------------------------------
SKLEARTECH tehnologiyasi-------------------------------------------------------
Xom-ashyo va materiallar moddiy balansi-----------------------------------------
Atrof-muhit va mehnat muxofazasi--------------------------------------------------
Xulosa------------------------------------------------------------------------------------
Foydalanilgan adabiyotlar-------------------------------------------------------------
Internet materiallari---------------------------------------------------------------------
Kirish
Yurtimiz ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida qo‘lga kiritilayotgan yuksak natijalar, eng avvalo, yangidan-yangi zamonaviy tarmoq va ishlab chiqarish quvvatlarining yo‘lga qo‘yilishi, buning ta’sirida mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatining sezilarli darajada ortib borayotgani, yaratilayotgan mahsulot va ko‘rsatilayotgan xizmat turlarining ko‘payib, sifatining tubdan yaxshilanib borishi, bir so‘z bilan aytganda, iqtisodiyotimizning yangicha mazmun va mohiyat kasb etib borishida mustaqil taraqqiyot yo‘lining to‘g‘ri tanlangani, amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosat strategiyasining har tomonlama puxta asoslangan hamda xalqimizning fidokorona mehnati eng muhim va asosiy omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu sababdan ham mamlakatimiz salohiyati yuksaklarga tobora ko‘tarilmoqda. Prezidentimiz Islom Karimov rahnamoligida iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash , zamonaviy biznes infratuzilmasini rivojlantirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda . Yurtimizdagi makroiqtisodiy barqarorlik va qulay sarmoyaviy muhit ta’sirida eng rivojlangan davlatlar , nufuzli moliya muassasalari mamlakatimiz bilan hamkorlik qilmoqda .
Natijada xorijning ilg’or va tejamkor texnologik liniyalari bilan jixozlangan korxonalar soni tobora ko’payib, ular ichki bozorni import o’rnini bosuvchi maxsulotlar bilan ta’minlashga munosib ulush qo’shmoqda. Zamonaviy kimyo sanoatining xarakterli alomatlaridan biri organik sintezning tez sur’atlar bilan o‘sishidir. Kimyo sanoatining rivojlanishini muxim vazifalaridan biri sanoatning barcha tarmoqlarida va turmushda zamonaviy kimyo yutuqlaridan to‘la foydalanishdir, yangi, mukammalroq va arzon ishlab chiqarish vositalari va xalq iste’mol mollari ishlab chiqarishdir.
Hozirgi kunda fan va texnikaning rivojini sanoatni deyarli barcha tarmoqlarida keng qo‘llaniladigan polimer materiallarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Polimerlarni rangli va qora metallarni o‘rniga qo‘llaganda buyumlarni tannarxi va og‘irligi kamayadi. Polimerlar avtomobilsozlik, suv, havo va yer transportida, radioelektronika va elektronika sanoatida, qurilishda, qishloq xo‘jaligida, tibbiyotda, oziq-ovqat va yengil sanoatda keng qo‘llanilmoqda. Ammo sanoat tarmoqlarining polimerlarga bo‘lgan talabi, ularni ishlab chiqarish sur’atlaridan ilgarilab ketmoqda. Shunga monan yurtimizda neft maxsulotlarini ishlab chiqaruvchi va qayta ishlovchi bir qator zamonaviy texnologoyalar rejalashtirilgan.
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
Shunday korxonalardan «Uzneftgaz» milliy xolding kompaniyasiga qarashli Sho’rtan gaz kimyo majmuasi.
Mamlakatimizning neft va gaz sanoati tarmog‘ida tabiiy gaz xom ashyosi komponentlaridan samarali va oqilona foydalanish, (metan, etan, propan, butan kabi xom ashyo mahsulotlarini ajratib olish) import o‘rnini bosuvchi va eksport mahsulotlari ishlab chiqarishga mo‘ljallangan korxonalarni qurish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 11 noyabrdagi 395-sonli “Polietilen ishlab chiqarish bo‘yicha Sho‘rtan gaz kimyo majmuasining qurilishi to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi va 2001 yilning 21 dekabrda majmuaning ishga tushirilishi bo‘yicha rasmiy taqdimot marosimi bo‘lib o‘tdi .
Sho‘rtangaz kimyo majmuasi (SHGKM) 2001 yildan boshlab yiliga:
-125 ming tonna polietilen xom ashyosi;
-102 ming tonna gaz kondensati;
-142 ming tonna suyultirilgan gaz maxsulotlari;
-6 ming tonna buten-1 ishlab chiqara boshladi
SHGKM qurilishiga AQSh, Germaniya, Yaponiya, Italiya va boshqa mamlakatlarning nufuzli kompaniyalari jalb etilib 650 million AQSh dollari miqdorida sarmoya sarflanadi. Texnologik jarayon Nova Chemicals tomonidan ishlab chiqilgan. Reaksiya va resikl qurilmalari bosh loyihalovchisi - ABB Group Consortium. Loyihani bajaruvchi-Toyo Engineering Corporation.
Bu korxona ishga tushgach nafaqat polietilen granulasi va plyonka, ayni vaqtda eksportbop va raqobatbardosh uy-ro‘zg‘or buyumlari, gaz va suv quvurlari, texnik uskunalar kabi xalq xo‘jalik extiyojlari uchun zarur maxsulotlarini xam o‘zimizda tayyorlash imkoniyatiga ega bo‘lamiz. Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning yetmish foizga yaqini Yevropa, Osiyo va Mustaqil hamdo‘stlik mamlakatlariga eksport qilinmoqda.
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
Xomashyo va materiallar tavsifi
SKLERTEK texnologiyasi asosida olinayotgan polietilen olish uchun sarf bo‘ladigan boshlang‘ich xom ashyo, reagent, katalizatorlar, yordamchi materiallar ularni taminlovchi korxonalar,ularni xossalari va ularni texnologik jarayonga tayyorlash.
Etilen (monomer)
Savdo belgisi ---------------------------- FE
Kimyoviy formulasi -------------------- C2H4
Material qo‘llanilishi --------------- polimer sintezi va buten - 1 ning dimerizatsiyasi uchun monomer
Xomashyo nomlanishi -------------------- etilen
Qaynash nuqtasi ------------------------- -102 ºC
Suyuqlanish nuqtasi ------------------- -169 ºC
Zichlik ---------------------------- -103.7 ºCda 0.57
Bug‘lanish tezligi ------------------- 20 ºC da tez
Bug‘ zichligi --------------------------- 0.978
Uchuvchanligi ---------------------------- 100%
Eruvchanligi ------------------------------ yomon
Alangalanish temperaturasi - 450 ºC
Yonish chegarasi kuyi - 2.7 % ,yuqori - 36 %
Tashqi ko‘rinishi va hidi ---------------- etilen rangsiz suyuqlik yoki gaz, yoqimli hidli uglevodorod.
Etilen xom ashyosi SHGKM ning o’zida ETILEN sexida ishlab chiqariladi. Etilenni jarayonga 17-250C temperaturada va bosimini 4100-4350kPa da siklogeksan va buten-1 aralashmasi bilan EA-2102 absorber sovutgichni kirish qismiga uzatiladi.
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
Siklogeksan (erituvchi)
Savdo belgisi ------------------------- SH
Kimyoviy formulasi ------------------ C₆H₁₂
Material nomi ------------------------ erituvchi
Xomashyo nomlanishi ------------------ siklogeksan
Qaynash nuqtasi ---------------------- 81 ºC
Suyuqlanish harorati --------------- 6.47 ⁰C
Zichligi -------------------------------- 20 ºC da 0.78
Alangalanish harorati --------------- 245 ºC
Xavflilik sinfi ------------------------ III
Tashqi ko‘rinishi va hidi --------------- yengil xidli xarakterga ega rangsiz suyuqlik .
Siklogeksan polimerlanish jarayonini erituvchi va transportyor vazifasini o’taydi. Siklogeksan Rossiyadan Federatsiyasidan yetkazib beriladi. Jarayonga siklogeksan resikl zonasidagi EA-2208 issiqlik almashtirgichdan 140-1650C temperatura va 600-900kPa bosimda reaksiya zonasidagi xavo bilan sovutuvchi EC- 2101 apparatiga keladi.
Buten - 1 (Somonomer)
Kimyoviy nomi ---------------------- 1 - buten, α – butilen
Savdo belgisi --------------------------- Gulftene FB – 1
Kimyoviy oilasi ------------------------ olefinlar
Kimyoviy formulasi ------------------ C4H8
Qaynash harorati --------------------- -6.5 ºC
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
Muzlash harorati ---------------------- - 185 ºC
Bug‘ bosimi (21 ºC) ------------------ 3420
Bug‘ zichligi (xavo = 1) ------------------ 1.9368
Suvda eruvchanligi (25 ºC) -------------- 231 ppm
Chaqnash harorati ---------------------- -80 ºC
Yonish harorati -------------------------- 384 ºC
Solishtirma xajm (suv = 1, 15.6 ºC ) -------- 0.601
Barqarorligi -------------------------- barqaror emas
Ta’sirlanmasligi -------------- organik peroksidlar va radioaktiv moddalar Sinflanishi (29 SFR 1910.1200) --------------- yonuvchi gaz
Tashqi ko‘rinishi va hidi --------------- rangsiz gaz yoki suyuklik
Buten - 1 sistemaga polietilen zichligini rostlash uchun, somonomer sifatida ko‘shiladi. Buten - 1 berilsa, zichlik kamayadi. U azot bilan xosil qilingan bosim yordamida aralashtiruvchi bakga xaydaladi. U yerda u quritilgan siklogeksan bilan suyultiriladi va taxminan 25% li eritma (4% metallar miqdori) xosil qilish uchun aralashtiriladi.
Trietilaluminiy (TEA) sokatalizatori
Savdo belgisi ----------------------ST
Kimyoviy formulasi ------------Al(C2H5)
3 25 °C dagi zichlik ----------------0.835 kg/sm3
Kimyoviy nomlanishi -------------Trietilaluminiy
Maxsulot ko‘llanilishi --------- polimerizatsiya katalizatori
Qaynash harorati (760 mm. simob ustuni) ------ 186 ºC
Muzlash harorati ------------------------------58°C
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
Molekular massasi ----------------------- 114.2 gr/mol
Alanga olish harorati ----------- portlovchi (havoda alangalanadi)
PDK --------------------------- 2.0 mg/m3
Parchalanish (ajralish) harorati ------- 120 ºC
Trietilaluminiy sistemaga katalizatorning metalik faolligini tiklash (faolligini yaxshilash) uchun ko‘shiladi. Xamkor katalizator ST Gollandiya va Canadadan ballonlarda keladi. U azot bilan xosil qilingan bosim yordamida aralashtirish bakiga xaydaladi. U yerda u toza siklogeksan bilan suyultiriladi va 25% li eritma (3% metallar miqdori) xosil bo‘lguncha aralashtiriladi.
Dietilxloridlyuminiy sokatalizatori
Savdo belgisi ------------------------ SD
Kimyoviy formulasi ------------------ Al(C2H5)Cl
35 °C dagi zichligi ------------------- 0.95 kg/sm3
Kimyoviy nomlanishi ------------ dietilxloridlyuminiy
Maxsulot ko‘llanilishi ---------- polimerizatsiyada sokatalizator
Qaynash harorati (760 mm.simob.ustunida) --------- 127 ºC
Suyuqlanish harorati ------------------------------ 85 °C
Molekular og‘irligi -------------- 120.5 gr/mol
Yonish harorati ------------------ portlovchi (xavoda alangalanadi)
PDK --------------------- 2.0 mg/m3
Qovushqoqlik (30ºC) ------------------- 1.4
Parchalanish harorati (kam emas) -------------- 165 °C
SD xam xuddi CT ning reaksion xususiyatini berib, u xam sistemaga katalizator metalini faolligini tiklash (faolligini yaxshilash) maksadida qo‘shiladi.
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
Xamkor katalizator CD Gollandiya va Canadadan ballonlarda keladi. U azot bilan xosil qilingan bosim yordamida aralashtirgich bakga yetkaziladi. U yerda u quruq siklogeksan bilan suyultiriladi va taxminan 25% eritma (3,4% metallar miqdori) xosil bo‘lguncha aralashtiriladi.
Dietiletoksidaluminiy sokatalizatori
Savdo belgisi ------------- CJ
Kimyoviy formulasi ----------- Al(C2H5)2OC2H5
Zichligi (30 °C) ---------------- 0.85 kg/sm3
Kimyoviy nomlanishi --------------- Dietiletoksidaluminiy
Mahsulot qo‘llanilishi -------- polimerizatsiyada sokatalizator
Qaynash harorati (760 mm.simob ustunida) -------- 108 ºC
Suyuqlanish harorati ---------------------- -50 ºC
Suvda eruvchanligi ------------------ OH- shiddat bilan reaksiyaga kirishib, uglevodorodlar aralashmasini xosil kiladi
Molekular og‘irligi ----------------------- 130 gr/mol
Yonish temperaturasi ------------------ piroforniy
PDK -------------------- 2.0mg/m3
Qovushqoqlik (30 °C) ---------------------- 2.3
Parchalanish harorati (kam emas) --------------- 180 ºC
Tashki ko‘rinishi ---------------- yaltiroq , rangsiz , hidsiz suyuklik
CJ ning vazifasi xam CD va CT ning vazifasiga o‘xshaydi. CJ xamkor katalizatori Gollandiya va Canadadan quruq siklogeksanda taxminan 30% li eritma (6% metall miqdori) xolida ballonlarda keladi. Bu eritma azot yordamida xosil qilingan bosim bilan aralashtirgich bakga o‘tkaziladi va aralashtiriladi.
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
Pelargon kislota dezaktivatori
Savdo belgisi -------------- PG
Kimyoviy formulasi ---------- C8H17COOH
Zichlik (25°C) ----------------------- 0.904 kg/sm3
Kimyoviy nomlanishi ------------ emeri 1202 pelargon kislota
Kimyoviy oilasi ----------------- nonan kislota
Mahsulot ishlatilishi ----------- xar xil yo‘nalishda
Qaynash harorati (760 mm.simob.ustunida) ------------ 230-237 °C
Suvda eruvchanligi ---------------------------------- yomon
Alangalanish harorati ------------------------- 140 ºC
Tashqi ko‘rinishi va hidi --------------- yaltirok, rangsiz suyuklik. Yog‘ kislotalari hidiga ega
Molekular massasi ------------------------- 158 g/mol
Muzlash harorati ------------------------ 18 °C
Pelargon kislota sistemaga polimerlanish reaksiyasini to‘xtatish uchun ko‘llaniladi. PG Xitoy xalq respublikasidan yetkazib beriladi. Texnologik jarayonda PG berilayotgan yo‘l isitilib, unda normal oqim ta’minlanadi.Texnologiyada PG qo‘shish polimer eritmasi isitgichga kirishidan oldin amalga oshiriladi
Pentandion dezaktivatori
Savdo belgisi -------------------- PD
Kimyoviy formulasi --------------- SH3COCH2COCH3
Zichlik (20 °C) ------------------- 0.975 kg/sm3
Kimyoviy nomlanishi ------------ 2.4 - pentandion (asetilaseton)
Mahsulot ko‘llanilishi --------------- polimerizatsiyada dezaktivator
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
Qaynash harorati (760 mm.sim.ust.da) ----------- 140 °C
Suyuqlanish harorati ------------------------- - 23 °C
Suvda eruvchanligi --------------------- 12 % (og‘irlik bo‘yicha)
Molekular massa --------------------- 100.11 g/mol
Bug‘ zichligi (xavo = 1) ----------------- 3.5
Bug‘ bosimi (20°C) ----------------------- 7.0
Alanga olish harorati ------------------ 34°C
O‘z-o‘zidan yonish temperaturasi ---------- 335°C
Xavoda yonish chegarasi (xajmi bo‘yicha %) Pastki chegara ------------ 2,4, yuqori chegara ------------ 11.6
Tashqi ko‘rinishi va hidi - pentandion rangsizdan sariqqacha bo‘lgan yoqimli hidli suyuhlik. Pentandion sistemaga katalizator metallari bilan kompleks hosil qilib, ularni adsorbsiyasini yaxshilovchi sifatida ishlatiladi. PD Xitoy xalq respublikasidan yetkazib beriladi. Jarayonda PD isitgichdan keyin polimer eritmasiga beriladi (polimer eritmasini adsorberga kirishidan oldin). RD “xelat” birikma xosil qiluvchi xisoblanadi va eritma adsorberida katalizator qoldiqlarini adsorbsiyalanishiga yordam beradi.
Aluminiy oksid Al2O3 (aktivlangan)
Toblashdagi yo‘kotish --------------- 6.5-9 %
Sochilish zichligi -------------------------- 780 - 870 kg/m3
Yuza satxi --------------------------------- 290 – 360
Yedirilishga qarshiligi -------------------- 5 - 6 kg.F
Al2O3 miqdori ---------------- > 99.8 %
Nominal kattaligi -------------- 1.6 - 2.0 mesh
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
SKLEARTECH tehnologiyasi
SCLAIRTECH texnologiyasi bo‘yicha ishlab chiqarilgan polietilenning molekula massasining (MW o‘rtacha og‘irlik bo‘yicha topilgan) maksimal qiymati 250.000 iashkil etadi. Mn ( (o‘rtacha raqamiy molekula massasi)ning maksimal qiymati 35.000 ni tashkil etadi. Odatda MW/ Mn nisbati qiymati 2,8 dan 17 gacha bo‘ladi.
Polietilenning asosiy ko‘rsatkichlari quyidagicha:
Zichligi d = 0,920-0,965 kg/cm3
Suyuqlanish indeksi MI = 0,2 – 120g/10min
Kuchlanish eksponentasi Sex = 1,2 – 2,0
Rangi - tiniq
Mahsulot tarkibidagi uchuvchan moddalar miqdori – (0,05%)500 rrm.
Polietilen – qalin qavatda oq, ingichka qavatda rangsiz va tiniq qattiq modda. Yonuvchi modda. Amorf fazasini juda past (-80oS ga yaqin) shishalanish harorati, polietilenga yuqori sovuqbardoshlikni ta’minlab beradi. Polietilenni yaxshi dielektrik xossalari juda kerakli bo‘lib, uni yuqori chastotali dielektrik sifatida ishlatish imkonini beradi. Harorat 190oS da polietilen suyuq xolga o‘tadi.
Polietilenni suv va suv bug‘iga o‘ta chidamli. Xona haroratida konsentrlangan mineral kislotalar (sulfat, xlorid, ftorid), ishqor eritmalari, hamda ko‘pgina erituvchilar ta’siriga chidamli, ammo 70-80oS gacha qizdirilganda ularni ayrimlarida qisman eriydi.
Havoda uzoq vaqt qizdirish natijasida polietilen sekin – asta oksidlanib uning xossalari yomonlashib boradi. Bunda polietilenni qisman destruksiyaga uchrashi, uni mexanik va dielektriklik xossalarini pasaytirsa, molekulalarning qisman tiqilishi esa polimer suyuqlanmasi qovushqoqligini ortishiga va demak uni tayyor mahsulotga qayta ishlashni qiyinlashtirishga olib keladi.
Polietilen oksidlanishini oldini olish maqsadida unga barqarorlovchilar (antioksidlovchilar) qo‘shiladi. Polietilen tarkibiga antioksidlovchilarni, masalan aminlarni (0,1% gacha) kiritish, uni eskirishini (qarishi) sekinlatib, polimerni texnik xossalariga sezilarli ta’sir o‘tkazmaydi.
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
Radiatsiya nurlari ta’sirida polietilen molekulalarini qisman tiqilishi, uni issiqbardoshligini oshirib, egiluvchanligi (elastikliligi) va zarbiy ta’sirlarga chidamliligini kamaytiradi. Havosiz muhitda polietilen 290oS gacha barqaror.
Harorat 300-400oS da polietilen o‘z tarkibida juda oz etilen saqlagan suyuq va gaz xolidagi moddalarga parchalanadi. Bu xol polietilenning destruksiya natijasida parchalanishi, oddiy depolimerlanishdan tubdan farq qilishini ko‘rsatadi.
Qayta ishlashdan avval polietilen 3mm kattalikdagi granulalarga aylantiriladi. Granulalash polimerga oson yoyilish, qayta ishlash uchun qulay hajmiy zichlik (0,5 kg/l) ka ega bo‘lishdan tashqari, uni bosim ostida quyish, va ekstruziya usullarida qayta ishlashda bir xil qizdirishga yordam beradi.
Sklertek texnologiyasi jarayonida olinayotgan polietilenni xossasi asosan uch ko‘rsatkich orqali xarakterlanadi:
Zichlik, g/sm3 Suyuqlanish koeffitsienti, g/10 min Kuchlanish ko‘rsatkichi (S. Ex) Zichlik kristallik darajasiga to‘qri proporsional. Suyuqlanish koeffitsienti o‘rta molekular massa og‘irligiga teskari proporsional. Kuchlanish ko‘rsatkichi molekular massasini taqsimotiga proporsional. Suyuqlanish koeffitsienti xar xil usullar bilan aniqlash ko‘zda tutilgan. Masalan, suyuqlanish koeffitsienti 12 – 2160 g og‘irlikka ega bo‘lgan kuch ta’sirida oqim tezligi orqali aniqlanadi.
Suyuqlanish koeffitsienti 15 – og‘irligi 5000 g bo‘lgan kichik qo‘zg‘alish kuchi ostida oqim tezligi xosil bo‘lishi (yuqori zichlikka ega bo‘lgan polietilen uchun qo‘llaniladi) orqali qo‘llaniladi.
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
SKLEARTECH texnologiyasi.
Bajardi
|
|
|
|
5320400-KTKL
|
Varoq
|
Rahbar
|
|
|
|
Yu.M.B.I.Ch.T
|
|
Maslahatchi
|
|
|
|
|
|
Xom-ashyo va materiallar moddiy balansi
|